118 Vereinszeitnnn. 



Substanzen, wie Säge- und Papierspäne, Fasern von Holz, Früchte 

 dienen können. Der Mischung wird noch Schwefel, Gyps, schwefel- 

 saures Zink zugesetzt. Man bringt Kautschuk oder Guttapercha 

 in einen plastischen Zustand, mischt die Fasersubstanz zu dem 

 Gyps, Zinkvitriol und Schwefel. Mittelst Cylinder wird die Masse 

 gleichförmig gemacht. Man nimmt etwa folgende Verhältnisse: 

 Kautschuk 35 Theile, Guttapercha 8 Th., Naphtha 3 Th., Kork 

 8 Th.; vegetabilische Faser 12 Th. mehr oder weniger, Gyps 17Th., 

 Zinkvitriol 10 Th., Schwefel 6 Th,, welche Substanzen mehr oder 

 weniger variiren können. {Würzh.gemeiiyn. Wochenschr. IX. 4ö.) B. 



lieber die Bereitung und Eigenschaften des Pergainent- 

 papiers. 



Die Darstellung des Pergamentpapiers gelingt immer, wenn 

 man nach der bekannten Methode verfährt. Das schlechteste Druck- 

 papier, eben so gut wie bereits bedruckte Papiere, z. B. alte Zeitun- 

 gen, lassen sich durch Eintauchen in die mit ihi-em halben Volumen 

 AVasser verdünnte Schwefelsäure in die zäheste pergamentartige 

 Masse umwandeln. Wenn das Papier nach dem sorgfältigen Aus- 

 waschen mit Wasser getrocknet werden soll, so muss man es noch 

 feucht anf Walzen aufwickeln und etwas anspannen, weil es sonst 

 runzelig wird. Sehr starkes ungeleimtes Papier, so wie es zu 

 Kupferstichen verwendet wird, lässt sich durch die Behandlung 

 mit Säure nicht in Pergamentpapier verwandeln. Will man dickeres 

 Pergamentpapier machen, so verfährt man auf folgende Weise: 

 Man zieht einen Bogen Druckpapier durch die Säure, lässt ab- 

 tropfen, breitet ihn auf eine Glasplatte aus und legt nun mit ge- 

 höriger Vorsicht, so dass keine Blasen entstehen, einen anderen 

 mit Säuren behandelten Bogen auf den ersten Bogen auf, hierauf 

 zieht man einen geraden starken Glasstab über die übereinander 

 gelegten Bogen, wodurch sie genau aneinander gedrückt werden 

 und die überschüssige Säure ausgepresst wird. Der gereinigte 

 Bogen wird nun vorsichtig von der Glasplatte abgezogen und in 

 Wasser getaucht, man muss ihn aber, um alle Säure zu entfernen, 

 mehrere Tage im Wasser liegen lassen. Nach dem Trocknen sind 

 die beiden Bogen so fest mit einander vereinigt, dass sie ein unzer- 

 trennbares Ganze bilden. Es versteht sich wohl von selbst, dass 

 sich auf diese Weise beliebig dicke Platten von Pergament- 

 papier werden anfertigen lassen, und es erscheint nicht unwahr- 

 scheinlich, dass sich solche Platten zu manchen Arbeiten an- 

 statt Elfenbein oder Hörn gebrauchen lassen werden, weil diese 

 die Zähigkeit von Hörn besitzen und auch Politur annehmen; diese 

 Masse dürfte sich im feuchten Zustande auch zu Basreliefs durch 

 Pressen anwenden lassen. Das Pergamentpapier eignet sich ins- 

 besondere auch zur Verschliessung von Gläsern, welche weingeist- 

 haltige Flüssigkeit enthalten; Ileinsch hat ein weites Zuckerglas 

 zur Hälfte mit starkem Weingeist angefüllt und mit feuchtem Per- 

 gamentpapier zugebunden; nach dem Trocknen schloss es sich ge- 

 rade so fest und straff an wie eine Schweinsblase. Nach 3 Vv'ochen 

 hatte der Weingeist um 1/2 Pi'oc. an Stärke zugenommen, da durch 

 das Papier, ähnlich wie durch Blase, der Wasserdampf leichter 

 als Weingeistdampf entweicht. Bereits sind Versuche gemacht 

 worden, das Pergamentpapier anstatt des Papiers aus thierischer 

 Faser in der Goldschlägerei anzuwenden, welche Versuche dessen 



